ÉTUDE DE DIVERS SYSTÈMES DÉPENDANT D'UNE SEULE VARIABLE. 79 
en oulre, les différences de durelé qui pouvaient exister entre les diverses 
parties du mêlai iront en s'exagérant ; le corps prendra une structure de 
plus en plus hétérogène. Cet accroissement rapide de dureté, accom()agné 
de la transformation de la structure sensiblement homogène en une structure 
de plus en plus grenue, constituent ce que les métallurgistes nomment 
la brûlure du métal (*) ; la brûlure du métal est comparable de tous points à 
Vallongement par striction (/loto locally) d'un fil étiré, qui a été étudié 
au § 3 du Chapitre précédent; ce n'est pas employer une simple métaphore 
que de l'appeler une rupture chimique. 
Nous dirons que la température H est la température de brûlure du 
métal chauffé avec une lenteur infinie. 
Examinons maintenant le cas opposé : celui où le métal serait échauffé 
mfinimenl vile et, pour fixer les idées, supposons que le métal dont il s'agit 
soit le métal infiniment doux. Le point figuratif se déplacera alors constam- 
ment sur l'ascendante MJm 
qui passe au point le plus bas 
M de la courbe SS' (fig. 28); 
sans éprouver aucune modi- 
fication brusque ni aucune 
brûlure, le métal parviendra 
soit à la dureté complète 
[x= 4), soit à la température 
de fusion. 
Si réchauffement du corps 
Nh^^ /' ; \ n'est ni extrêmemenl lent ni 
extrêmement rapide, le point 
figuratif suivra un chemin 
intermédiaire entre la ligne 
NIH' et la ligne MJw. La durelé du corps croîtra d'abord graduellement, en 
n' 
H 
\ 
V , 
V / 
\ / 
I 
m- 
X / 
\ / 
\ / 
^^-^"■^ / 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
T 
(*) Les métallurgistes réservent, en général, le nom de brûlure au cas où la transformation 
considérée est très avancée et a profondément altéré les propriétés du métal. Faute d'autre 
terme, nous étendrons la dénomination de brûlure à toute modification de ce genre, si peu 
avancée soit elle. 
